പോളികാർബണേറ്റ്

പോളികാർബണേറ്റ്
Repeating chemical structure unit of 
Polycarbonate made from bisphenol A
Physical Properties
Density (ρ)1.20–1.22 g/cm3
Abbe number (V)34.0
Refractive index (n)1.584–1.586
FlammabilityV0-V2
Limiting oxygen index25–27%
Water absorption – Equilibrium(ASTM)0.16–0.35%
Water absorption – over 24 hours0.1%
Radiation resistanceFair
Ultraviolet (1-380nm) resistanceFair

Mechanical Properties
Young's modulus (E)2.0–2.4 GPa
Tensile strength (σt)55–75 MPa
Compressive strength (σc)>80 MPa
Elongation (ε) @ break80–150%
Poisson's ratio (ν)0.37
Hardness – RockwellM70
Izod impact strength600–850 J/m
Notch test20–35 kJ/m2
Abrasive resistance – ASTM D104410–15 mg/1000 cycles
Coefficient of friction (μ)0.31
Speed of sound2270 m/s

Thermal Properties
Melting temperature (Tm)267°C*
Glass transition temperature(Tg)150°C
Heat deflection temperature – 10 kN (Vicat B)145°C
Heat deflection temperature – 0.45 MPa140°C
Heat deflection temperature – 1.8 MPa128–138°C
Upper working temperature115–130°C
Lower working temperature−40°C
Linear thermal expansion coefficient (α)65–70 × 10−6/K
Specific heat capacity (c)1.2–1.3 kJ/(kg·K)
Thermal conductivity (k) @ 23°C0.19–0.22 W/(m·K)
Thermal diffusivity (a) @ 25°C0.144 mm²/s 

Electrical Properties
Dielectric constant (εr) @ 1 MHz2.9
Permittivity (ε) @ 1 MHz2.568 × 10−11 F/m
Relative permeability (μr) @ 1 MHz0.866(2)
Permeability (μ) @ 1 MHz1.089(2) μN/A2
Dielectric strength15–67 kV/mm
Dissipation factor @ 1 MHz0.01
Surface resistivity1015 Ω/sq
Volume resistivity (ρ)1012–1014 Ω·m

Chemical Resistance
Acids – concentratedPoor
Acids – diluteGood
AlcoholsGood
AlkalisGood-Poor
Aromatic hydrocarbonsPoor
Greases & OilsGood-fair
Halogenated HydrocarbonsGood-poor
HalogensPoor
KetonesPoor

Gas permeation @ 20 °C
Nitrogen 10 – 25 cm3·mm/(m2·day·Bar)
Oxygen 70 – 130 cm3·mm/(m2·day·Bar)
Carbon dioxide 400 – 800 cm3·mm/(m2·day·Bar)
Water vapour 1–2 gram·mm/(m2·day) @ 85%–0% RH gradient)

Economic Properties
Price2.6 – 2.8 €/kgCES Edupack 2010, Polycarbonate (PC) specs sheet

ചില പ്രത്യേകയിനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് പോളികാർബണേറ്റുകൾ. ലെക്സാൻ, മാക്രോലോൺ, മാക്രോക്ലിയർ തുടങ്ങിയ വ്യാപാരനാമങ്ങളിൽ ആഗോളവിപണിയിൽ  അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകളിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ്. രാസപരമായി കാർബണേറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ (–O–(C=O)–O–)  കൊളുത്തുകളായുളള ശൃംഖലയാണ് പോളികാർബണേറ്റ്.Volker Serini "Polycarbonates" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2000 പല അഭിലഷണീയ ഗുണങ്ങളുമുളള പോളികാർബണേറ്റ്  ഗാർഹിക സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ നാനാവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 
രസതന്ത്രം
ബിസ് ഫീനോൾ എയും ഫോസ്ജീനുമായുളള രാസപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്   പോളികാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് 250px<p>
വിഷവാതകമായ  ഫോസ്ജീൻ ഒഴിവാക്കാനായി, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിമറൈസേഷൻ, ട്രാൻസ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്നീ ഹരിതമാർഗ്ഗങ്ങളും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

സവിശേഷതകൾ 
സുതാര്യത, ദൃഢത, താപസഹനശക്തി എന്നിവ കാരണം   പോളികാർബണേറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. തിളച്ച വെളളത്തിൽ പോളികാർബണേറ്റ് ഉരുപ്പടികൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാകയാൽ ഭക്ഷ്യമേഖലയിലും, ചികിത്സാരംഗത്തും  ഗ്ലാസ്സിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.   പക്ഷെ, ഒരു ന്യൂനത എളുപ്പത്തിൽ പോറലുകളേൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് ശൃംഖലയിലെ ബെൻസീൻ ഘടകങ്ങൾ പ്രകാശരശ്മികളേറ്റ് രാസപരിണാമത്തിനു വിധേയമാകുകയും അതുകാരണം ഉരുപ്പടികൾക്ക്   മഞ്ഞ നിറം വരികയും ചെയ്യും.  ഇതു മറയ്ക്കാനാണ്  നിറം നൽകുകയോ, പ്രാതിരോധശക്തിയുളള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ( Stabilizers) ചേർക്കുകയോ ആവാം. .  ,[http://alexandria.tue.nl/extra2/200911292.pdf Photodegradation and Stability of Bisphenol
A Polycarbonate in Weathering Conditions]

 ഇതും കാണുക 
 CR-39, allyl diglycol carbonate (ADC) used for eyeglasses
 Organic electronics
 Mobile phone accessories
 Thermoplastic polyurethane
 Vapor polishing

അവലംബം

 ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ 

വർഗ്ഗം :പോളിമറുകൾ